Le tre tabelle numeriche allegate a questa Nota, coi relativi diagrammi 

 (fig. 1 e 2) disegnati in assi coordinati obliqui come quelli che accompagna- 

 rono i miei precedenti scritti sull'argomento ('), si riferiscono a tre sole fra 

 le numerose esperienze da me effettuate sul saggio: e precisamente alla prima 

 eseguita in ordine di tempo, ed a due altre, svolte parecchi giorni appresso, 

 dopo che il materiale era stato ripetutamente e variamente cimentato, e 

 poi assoggettato al noto processo di eliminazione delle deformazioni me- 

 diante alternazioni decrescenti del carico. 



Questo processo si è rivelato perfettamente idoneo a determinare la 

 formazione di uno stato del materiale, praticamente assai ben definito, che 

 si può dire neutro in quanto il saggio si presenta privo di deformazioni 

 apprezzabili, ed atto a subire, sotto l'azione di sforzi eguali e di segno 

 contrario, variazioni di dimensione alla lor volta sensibilmente eguali e di 

 segno contrario. In questo stato neutro però le proprietà del materiale si 

 rivelano in generale nettamente distinte da quelle che lo caratterizzavano 

 nello stato iniziale. 



Ciò dipende, come è noto, da un complesso di alterazioni nelle pro- 

 prietà del materiale le quali si producono sotto l'azione delle prime sollecita- 



(') Cfr. G. Colonnetti, Esperienze sull'elasticità a trazione del rame, Nota I, Ren- 

 diconti della R. Accademia dei Lincei, ser. 5 a , voi. XXIII (1° febbraio 1914). 



Fig. 1. 



